DES SCIENCES. 573 
en fufion complète. L'expérience n’a pas été portée plus loin, 
Le réfultat ayant été caflé, & examiné à la loupe , {a furface 
extérieure étoit luilante , elle avoit un beau poli vitreux & 
étoit remplie de bulles affez grofles. L'intérieur n'avoit pas 
éprouvé une fufion aufli complète & il navoit pas le 
brillant vitreux ; il étoit devenu cependant parfaitement blanc 
& étoit rempli de petites bulles qui n'étoient pas dans la 
pierre à fufil avant fon expofition au feu ; ces deux circonftances 
annoncent au moins un ramolliflement très-confidérable. 
La difpofition à la fufion eft ordinairement d'autant plus 
grande dans les cailloux, qu'ils font plus colorés & mélangés 
d’une plus grande quantité de terre argileufe. 
Cette même pierre à fufil expolée au foyer du grand verre 
ardent, y a blanchi; elle a répandu de la fumée, mais elle n’a 
éprouvé ni ramolliflement, ni fufion. 
Silex Blanchätre opaque des environs de Villers-Corterets. 
Mis au feu à ro 1” 7", fes angles fe font émouflés à 1” SE 
il a enfuite bouillonné à fa furface, s’eft gonflé & s’eft ramolli 
à 2/ 10" fans fe fondre complètement, mais en jetant une 
lumière phofphorique: vu à la loupe après avoir été refroidi, 
fa furface extérieure étoit abfolument vitreufe & luifante, 
remplie de bouillons; l'intérieur étoit d’un blanc plus mat; 
on y apercevoit des bouillons prefque par-tout; on n’oferoit 
cependant pas aflurer que la fufion ait été jufqu’au centre: 
toute la fubftance étoit de fa plus grande blancheur. 
Caillou d "Égypte. 
IL a été expofé au feu à 1e" 27/ 22", bientôt il s’eft gonflé ; 
& s'eft préparé à la fufion; mais le charbon s'étant caffé à 
27! 50", on n'a pas poufé l'expérience plus loin. Les endroits 
qui ont été le plus échauflés, fe font convertis en une fubftance 
blanche, vitreufe, remplie de bouillons.. 
Prafe. 
LA Prafe eft une efpèce d'agate d’un beau vert, demi- 
